426 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dégageant tumultueusement, fournissent une effervescence très vive qui 

 projette le métal sous forme de nombreuses gouttelettes. 



On peut se rendre compte de ce phénomène en plaçant dans une nacelle, 

 au milieu d'un tube de charbon traversant le four électrique, un lingot de 

 fer d'une cinquantaine de grammes. On chauffe ensuite, avec un arc élec- 

 trique, le dessous du tube, avec un courant de 5oo ampères sous i lo volts 

 pendant quelques minutes. On voit le métal fondre rapidement; la fonte 

 mouille la nacelle de charbon et forme un bain liquide à surface parfai- 

 tement horizontale. Mais après quelques instants, sa température continuant 

 à s'élever, quelques bulles de gaz viennent crever à sa surface, puis une 

 projection abondante de gouttelettes se produit et, enfin, vers la troisième 

 minute, le liquide restants? maintient enébullition tranquille. Nous avons 

 repris cette expérience en opérant avec rSo*^ de fer pur, placé dans notre 

 creuset et, en multipliant les expériences, nous avons cherché, en chauffant 

 avec un courant de 5oo ampères sous i lo volts, quelle quantité de métal 

 était projetée au moment de ce dégagement brusque de gaz. 



Les culots métalliques, pesés après le départ des gaz, nous ont donné 

 les chiffres suivants : 



1. 2. 3. 4. 5. 



107S loos 109S io5s 995 



En moyenne, nous pouvons donc admettre que le culot restant après ce 

 rapide dégagement de gaz, produit dans des circonstances identiques, 

 pèse environ io4^. 



Si, maintenant, nous prenons i5os de fer et que nous distillions, pen- 

 dant cinq minutes, avec un courant de même intensité que précédemment, 

 le culot restant ne pèse plus que 90^. Ce qui nous donne un minimum de 

 métal distillé d'environ i4^. Nous aurons l'occasion du reste de revenir 

 sur ce sujet dans de prochaines recherches à propos de la solubilité du 

 carbone dans le fer. 



Lorsque l'on veut distiller du fer on peut aussi diminuer cette effer- 

 vescence en portant lentement la fonte de son point de fusion à son point 

 d'ébullition. 



Après cette distillation, on recueille sur le tube froid un feutrage de 

 petits cristaux brillants, d'un gris clair, qui ne tardent pas à s'agglomérer si 

 la chauffe se prolonge. Le métal distillé se moule sur le tube et en épouse 

 complètement la forme. On rencontre parfois au milieu du produit distillé 

 des faisceaux de lamelles accolées, comme soudées par la base et présen- 



